32 
Heinrich Eädtke : Eber die Eigenschaften 
Spiegels ein. Es bilden sich dann häufig, wie schon oben 
erwähnt, eine Unzahl kleiner, rundlicher Löcher in der Be- 
legung. 
Nun wird aber das allotrope Silber nicht bloss durch 
Säuren, sondern auch namentlich durch die Chloride weit¬ 
gehend verändert. Ebenso verhält sich das allotrope Spiegel¬ 
silber. 3 Böttgersche Spiegel wurden 30 Sekunden lang in 
eine 5 procentige Kochsalzlösung getaucht und ihr Wider¬ 
stand änderte sich folgendermassen. 
Tabelle 13. 
Zeit 
a 
b 
c 
Bemerkungen 
3. Dez. 92; 4 k N. 
126 
400 
50,1 
Vorher. 
5 h N. 
8,58 
25,3 
10.5 
Nachher. 
4. Dez. 92 
8,67 
26,0 
10,9 
^ >> }} 
8,79 
27,6 
11,4 
5 » )? 
8,95 
28.8 
12,1 
Aus Spiegel c waren durch die Behandlung Stücke aus¬ 
geplatzt, daher hat sein Widerstand scheinbar weniger abge¬ 
nommen. Die Kochsalzlösung hätte noch weit verdünnter 
sein können. In konzentrierterem Zustande und bei längerer 
Einwirkung bewirkt sie ebenfalls einen Zerfall des Spiegels. 
Entsprechend verhalten sich Bromide und Jodide. Als ganz 
besonders wirksam erwiesen sich vor allem die Cvanide. 
«/ 
Sowohl die allotropen Silberpräparate Oberbecks wie auch 
allotrope Spiegel (nach Böttgers Methode hergestellt) wurden 
momentan umgewandelt. Ein Spiegel, der vorher einen 
Widerstand von 423 Ohm hatte, wurde einen Moment in 
einprocentige Cyankaliumlösung getaucht und besass darauf 
nur einen Widerstand von 15,2 Ohm. Ein anderer hatte 
vorher 259 Ohm und nach dem momentanen Eintauchen in 
eine 0,5 procentige Cyankaliumlösung nur 7,33. Das Reflexions¬ 
vermögen wurde durch das momentane Eintauchen bedeutend 
gesteigert. Die Spiegel waren silberweiss spiegelnd geworden. 
Die Rückseite zeigte anfänglich schöne Farben dünner 
Blättchen, bei längerer Einwirkung aber einen gelblich weissen 
Metallglanz. Bei dünnen Spiegeln, stärkerer Concentration 
